## ARTIKEL RISET
URL artike l: http://e-jurnal.fkg.umi.ac.id/index.php/Sinnunmaxillofacial
Judul Artikel Pengaruh Penyemprotan Cetakan Alginat Dengan Sodium Hipoklorit 0,5%,

## Lidah Buaya 50% Terhadap Dimensi Model Positif
Andy Fairuz Zuraida Eva 1 , Chusnul Chotimah 2 , K Muhammad Jayadi Abdi 3 , Andi Tenri Biba 4 , Maqhfirah Amiruddin 5 , Sartinah 6 1,2,3,4,5,6 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muslim Indonesia Email Penulis Korespondensi ( K ): jayadi.abdi29@gmail.com, andyfzeva@gmail.com 1 , chusnulchotimah70@gmail.com 2 , jayadi.abdi29@gmail.com 3 anditenribiba2020@gmail.com 4 , maqhfirahmaq89@gmail.com 5 , sartinah466@gmail.com 6
(082110811001)

## ABSTRAK
Pendahuluan: Bahan  cetak  alginat  merupakan  salah  satu  bahan  cetak  yang  banyak  digunakan  di  kedokteran gigi.  Pada  penggunaan  alginat  perlu  diperhatikan  penularan  infeksi  yang  berasal  dari  bahan  cetak. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh penyemprotan hasil cetakan alginat dengan larutan Sodium Hipoklorit 0,5%  dan  Perasan  Lidah  Buaya  (Aloe  vera)50%  terhadap  dimensi    model  positif  di  laboratorium  FKG  UMI tahun  2018. Bahan  dan  Metode: Jenis  penelitian  True  Eksperimental  Laboratorium  pada  27  sampel  hasil cetakan alginat. Pengelompokan sampel terdiri dari 3 kelompok yaitu 1 kelompok tanpa perlakuan atau kontrol dan  2  kelompok  perlakuan  dengan  teknik  desinfeksi  penyemprotan  menggunakan  larutan  Sodium  Hipoklorit 0,5%  dan  Perasan  Lidah  Buaya  (Aloe  vera)50%  selama  10  menit.  Pada  masing-masing  kelompok  perlakuan terjadi perubahan stabilitas dimensional yang dilihat melalui pengukuran diameter dengan menggunakan jangka sorong  digital. Hasil: Didapatkan hasil uji One Way Anova dimana hasil analisis data tersebut menunjukkan nilai p-value pada  jarak  AB yaitu  0,000  (p<0,05)  kemudian  untuk  nilai p-value pada  jarak  BC    yaitu  0,000 (p<0,05). Artinya , terdapat pengaruh yang signifikan pada penyemprotan hasil cetakan alginat dengan larutan Sodium  hipoklorit  0,5%  dan  Perasan  lidah  buaya (Aloe  vera) 50%  terhadap  dimensi  model  positif.  Dengan demikian Ha diterima bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penyemprotan larutan Sodium hipoklorit 0,5%  dan  Perasan  lidah  buaya (Aloe  vera) 50%    terhadap  dimensi  model  positif. Kesimpulan: Penggunaan larutan Sodium Hipoklorit 0,5% dan Perasan Lidah Buaya (Aloe vera) 50% menyebabkan perubahan dimensi cetakan alginat.
Kata Kunci: Alginat; larutan sodiumhipoklorit; aloevera

## PUBLISHED BY:
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia Address:
Jl. Pajonga Dg. Nagalle. 27 Pab’batong (Kampus I UMI) Makassar, Sulawesi Selatan.
Email : sinnunmaxillofacial.fkgumi@gmail.com ,

## ABSTRACT
Introduction: Alginate  printing  material  is  one  of  the  printing  materials  that  is  widely  used  in dentistry.  In  the  use  of  alginate,  it  is  necessary  to  pay  attention  to  the  transmission  of  infection originating from printed materials. Objective: To determine the effect of spraying alginate prints with 0.5% sodium hypochlorite solution and 50% Aloe vera juice on the positive model dimensions in the FKG UMI laboratory in 2018. Materials and Method: This type of research is True Experimental Laboratory on 27 samples of alginate prints. The sample group consisted of 3 groups, namely 1 group without treatment or control and 2 treatment groups with spraying disinfection technique using 0.5% sodium hypochlorite solution and 50% Aloe vera juice for 10 minutes. In each treatment group there was  a  change  in  dimensional  stability  which  was  seen  by  measuring  the  diameter  using  a  digital caliper. Results: The results of the One Way Anova test were obtained where the results of the data analysis showed the p-value at the AB distance, namely 0,000 (p <0.05), then for the p-value at the BC distance, namely 0,000 (p <0.05). That is, there is a significant effect on the spraying of alginate prints  with  0.5%  sodium  hypochlorite  solution  and  50%  Aloe  vera  juice  on  the  dimensions  of  the positive model. Thus, Ha is accepted that there is a significant effect on the spraying of 0.5% sodium hypochlorite solution and 50% Aloe vera juice on the dimensions of the positive model. Conclusion: The  use  of  0.5%  sodium  hypochlorite  solution  and  50%  Aloe  vera  juice  caused  a  change  in  the dimensions of the alginate mold.
Keywords: Alginate; sodiumhypochlorite solution; aloevera

## PENDAHULUAN
Bahan  cetak  merupakan  salah  satu  bahan  yang  sering  digunakan  dalam  bidang  kedokteran gigi untuk membuat replika negatif dari gigi dan jaringan sekitarnya. Hasil dari cetakan tersebut diisi dengan  menggunakan  gips  untuk  menghasilkan  model  studi  dan  model  kerja  yang  dapat  digunakan untuk  membantu  dokter  gigi  dalam  melakukan  rencana  perawatan.  Dalam  bidang  kedokteran  gigi, bahan  cetak  yang  sering  digunakan  adalah  bahan  cetak  hydrocolloid  irreversible  atau  biasa  disebut dengan  alginat. 1 Bahan  cetak  alginat  mempunya  sifat  imbibisi  yang  itu  menyerap  air  bila  berkontak dengan  air  sehingga  bentuknya  lebih  mudah  mengembang.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  perubahan bentuk atau dimensi hasil cetakan alginat. Oleh karena itu, stabilitas dimensional pada hasil cetakan alginat  merupakan  hal  penting  dalam  keberhasilan  pembuatan  model  cetakan  alginat  selanjutnya. Disamping  itu,  alginat  mudah  terjadi  pengerutan  saat  dibiarkan  terlalu  lama  pada  udara  terbuka. Sehingga penting untuk menjaga kelembaban hasil cetakan alginat agar stabilitas dimensinya terjaga dengan baik. 2
Faktor  lain  yang  harus  diperhatikan  saat  menggunakan  bahan  cetak  adalah  kontrol  dari penularan  infeksi  silang  yang  berasal  dari  bahan  cetak.  Menurut  berbagai  penelitian,  bahan  cetak menjadi  salah  satu  agen  penularan  infeksi  pada  dokter  gigi.  Mikroorganisme  patogen  dapat  dengan mudah  menyebar  melalui  bahan  cetak.  Saliva,  debris,  darah,  dan  pus  dapat  menempel  pada  bahan
cetak  saat  pencetakan.  Mikoorganisme  dapat  berinteraksi  dengan  bahan  cetak  dan  menjadi  agen penyebab  infeksi  sehingga  dapat  menjadi  pencetus  penularan  penyakit. 1 Kontaminasi  bakteri  dapat dihindari  dengan  melakukan  desinfeksi  pada  bahan  cetak  yang  digunakan.  Untuk  mendesinfeksi bahan  cetak  tersebut  adalah  menggunakan  larutan  desinfeksi.  Teknik  desinfeksi  yang  digunakan dalam  melakukan  tindakan  pencegahan  terhadap  infeksi  silang  pada  hasil  cetakan  alginat  adalah melalui  tindakan  perendaman  dan  penyemprotan.  Alginat  dapat  didesinfeksi  dengan  menggunakan teknik perendaman atau teknik penyemprotan dengan waktu standar 10 menit. 3,2
Sodium  hipoklorit  merupakan  desinfektan  yang  paling  sering  digunakan  karena  memiliki keuntungan diantaranya mudah diperoleh serta mempunyai kemampuan anti mikrobial spektrum luas. Sebagai disinfektan permukaan yang baik, dengan efek non- iritasi dan kemanjuran terhadap berbagai macam  mikoorganisme.  Sodium  hipoklorit  dengan  konsentrasi  0,5%  sudah  cukup  untuk mendesinfeksi bahan cetak. 3.4 Salah satu bahan alami yang dapat dijadikan desinfektan adalah lidah buaya.  Lidah  buaya (Aloe vera) memiliki  kandungan  saponin,  flavonoid,  polifenol,  serta  tanin  yang mempunyai kamampuan untuk membersihkan dan bersifat antiseptik. 5,6

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian True  Eksperimental  Laboratorium. Penelitian  ini dilakukan  setelah  mendapatkan  izin  dari  komisi  etik,  dengan  nomor  244/A.1/KEPK-UMI/IX/2018. Penelitian  ini  dilakukan    di  laboratorium  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas  Muslim  Indonesia pada  tanggal  12  Oktober  2018.  Sampel  penelitian  ini  adalah  cetakan  alginat  yang  terdiri  dari  27 sampel yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pertama cetakan alginat tanpa dilakukan penyemprotan,  kelompok  kedua  cetakan  alginat  yang  disemprot  dengan  larutan  sodium  hipoklorit 0,5%, dan kelompok ketiga cetakan alginat yang disemprot dengan Perasan Lidah buaya (Aloe vera) 50%. Masing – masing kelompok terdiri dari 9 sampel. Setiap cetakan alginat diberi interval waktu 10 menit  sejak  dilepaskan  dari  model  hingga  akhirnya  dicor.  Setelah  cetakan  alginat  dicor,  stabilitas dimensi model gips diukur. Stabilitas dimensi yang diukur merupakan jarak AB dan jarak BC dengan menggunakan jangka sorong digital.
Pembuatan perasan lidah buaya (Aloe vera) 50% dilakukan dengan menimbang sebanyak 3 kg lidah  buaya  kemudian  di  potong  kecil-kecil  dan  dimasukkan  kedalam  blender  hingga  menghasilkan ampas  dan  cairan  lidah  buaya.  Hasil  dari  lidah  buaya  yang  telah  dibelender  disaring  dengan menggunakan alat saring hingga ampas dan cairan lidah buaya terpisah. Sisihkan perasan lidah buaya murni dengan konsentrasi 100% sebanyak 1350 ml.
lalu  lakukan  pengenceran  dengan  aquades  steril  untuk  mendapatkan  konsetrasi lidah  buaya 50%.        Untuk  pengenceran  lidah  buaya  50%  dengan  membuat  larutan  sebanyak  2700  ml  dengan melarutkan  1350  ml  lidah  buaya  murni  100%  dengan  akuades  steril  sebanyak  1350  ml.  Pembuatan pengenceran  lidah  buaya  murni  100%  dengan  menggunakan  rumus  pengenceran  yaitu  :  VI.N1  =
V2.N2 kemudian meletakkannya dalam alat spray untuk tindakan desinfeksi. Sodium hipoklorit yang digunakan pada penelitian ini adalah sodium hipoklorit dengan konsterasi 0,5%.
Prosedur  selanjutnya  adalah  melakukan  pencetakan  model  master.  Hal  pertama  yang dilakukan  adalah  mencampur  36  ml  air  dan  18  gr  bubuk  alginat  kedalam rubber  bowl kemudian diaduk  dengan  kecepatan  dan  tekanan  yang  konsisten,  pengadukan  dilakukan  dengan  membentuk angka delapan. Tiap kelompok disesuaikan dengan working time bahan alginat. kemudian meletakkan alginat tersebut pada
sendok cetak, selanjutnya melakukan pencetakan model master. Setelah setting hasil cetakan dilepas  dari  model  master,  kemudian  melakukan  pengelompokkan  sesuai  pembagian  kelompok  dan melakukan tindakan desinfeksi.
Sebelum melakukan tindakan desinfeksi pada hasil cetakan alginat, terlebih dahulu mencuci hasil  cetakan  alginat  pada  air  mengalir  selama  ±  15  detik.  Hal  itu  bertujuan  untuk  menghilangkan kotoran  yang  menempel  pada  hasil  cetakan  alginat,  kemudian  hasil  cetakan  tersebut  di  semprot dengan jarak antara alat spray dan hasil cetakan alginat ± 10 cm dan disemprot selama 1 menit, lalu dilakukan penyimpanan selama 10 menit .
Setelah  mendapatkan  hasil  cetakan  model  master  sesuai  jumlah  sampel  dan  melakukan desinfeksi,  kemudian  melakukan  pengisian  hasil  cetakan  alginat  dengan  menggunakan  gips  tipe  III sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Cara  manipulasi  gips,  yaitu  mencampur  100  gr  bubuk gips  dan  50  ml  pada  rabber  bowl  dan  diaduk  selama  60  detik,  kemduaian  dilakukan  pengesian kedalam bahan cetak alginat setalah itu divibrasai selama 1 menit agar seluruh bagain cetakan alginat rata  tercetak  dengan  gipsum.  Tunggu  selama  10  menit  hingga final  setting ,  kemudian  melakukan pengukuran stabilitas dimensi menggunakan jangka sorong digital.
Data  hasil  penelitian  yang  telah  dihitung,  selanjutnya  diuji  kenormalan  distribusi  data menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov. Jika  hasil  uji  data  ini  berdistribusi  normal,  pengujian dilanjutkan dengan uji One Way Annova.

## HASIL
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Fakultas  Kedokteran  Gigi  Universitas  Muslim Indonesia.  Jumlah  sampel  pada  penelitian  ini  sebanyak  27  sampel  dibagi  kedalam  tiga  kelompok dengan  jumlah  yang  seimbang,  yaitu  kelompok  larutan  Sodium  Hipoklorit  0,5%,  Perasan  Lidah Buaya ( Aloe vera) 50% dan cetakan tanpa penyemprotan.
Tabel 1. Data hasil cetakan alginat dengan penyemprotan larutan Sodium Hipoklorit 0,5% terahadap dimensi model positif. Sampel AB (mm) Mean Normality Test (p-value) BC (mm) Mean Normality Test (p-value) 1 36,49 36,52 48,89 48,59 2 36,44 48,63
Berdasarkan  tabel  1  menunjukkan  data  hasil  cetakan  alginat  dengan  penyemprotan  larutan Sodium Hipoklorit 0,5% terhadap dimensi model positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak AB cetakan alginat setelah disemprot Sodium Hipoklorit 0,5% mencapai 36,52 mm. Untuk jarak BC cetakan  alginat  setelah  di  semprot  Sodium  Hipoklorit  0,5%  mencapai  48,59  mm.  Selanjutnya berdasarkan  hasil  uji  normalitas Kolmogorov-Smirnov ditemukan  nilai p-value (p>0,05)  pada  hasil pengukuran jarak AB dan BC hal ini menujukkan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.
Table 2.  Data hasil cetakan alginat dengan penyemprotan larutan Perasan Lidah Buaya ( Aloevera ) 50% terhadap dimensi model posit
Berdasarkan  table  2  menunjukkan  data  hasil  cetakan  alginat  dengan  penyemprotan  Perasan Lidah Buaya ( Aloe vera ) 50% terhadap dimensi model positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak  AB    pada  cetakan  alginat  setelah  disemprot  Perasan  Lidah  Buaya  ( Aloe  vera )  50%  mencapai 36,38 mm. Untuk jarak BC  cetakan alginat setelah disemprot Perasan Lidah Buaya ( Aloe vera ) 50% mencapai  48,38  mm.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  uji  normalitas Kolmogorov-Smirnov ditemukan nilai p-valu e (p>0,05) pada hasil pengukuran jarak AB dan BC hal ini menujukkan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi norma
Table 3. Pengaruh hasil cetakan alginat yang disemprot dengan larutan Sodium hipoklorit 0,5%   dan Perasan Lidah buaya (Aloe vera) 50% terhadap dimensi model positif
3 36,64 48,47 4 36,31 48,61 5 36,58 0,208 48,71 0,189 6 36,57 48,54 7 36,55 48,41 8 36,53 48,49 9 36,57 48,63 Sampel AB (mm) Mean Normality Test (p-value) BC (mm) Mean Normality Test (p-value) 1 36,41 36,38 48,46 48,38 2 36,34
48,26 3 36,35 48,24 4 36,31 48,42 5 36,54 0,290 48,32 0,231 6 36,46 48,42 7 36,33 48,37 8 36,36 48,45 9 36,35 48,48 Jenis larutan AB (mm) Mean (p-value) BC (mm) Mean (p-value) Model master Tanpa disemprot 36,20 36,34 0,000 48,20 48,32 0,000 Sodium Hipoklorit 0,5% 36,52 48,59 Ekstrak Lidah buaya 50% 36,38 48,38
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan  hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti adalah uji One Way Anova dimana hasil analisis data tersebut menunjukkan nilai p-value pada jarak AB yaitu 0,000 (p<0,05) kemudian untuk nilai p-value pada jarak BC  yaitu 0,000 (p<0,05). Artinya , terdapat  pengaruh  yang  signifikan  pada  penyemprotan  hasil  cetakan  alginat  dengan  larutan  Sodium hipoklorit  0,5%  dan  Perasan  lidah  buaya (Aloe  vera) 50%  terhadap  dimensi  model  positif.  Dengan demikian Ha diterima bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penyemprotan larutan Sodium hipoklorit 0,5% dan Perasan lidah buaya (Aloe vera) 50%  terhadap dimensi model positif.

## PEMBAHASAN
Hasil  cetakan  dapat  dikatakan  baik  apabila  keakuratannya  terjamin  dan  memiliki  kestabilan dimensi  sampai  nanti  akan  diisi  oleh  gipsum.  Akurasi  dan  stabilitas  dimensional  alginat merupakan hal penting untuk keberhasilan hasil cetakan secara menyeluruh.
Pada  saat  pembuatan  cetakan  alginat  terjadi  suatu  proses  yang  dinamakan  proses  gelasi. Proses  gelasi  merupakan  reaksi  yang  terjadi  dari  sol  menjadi  gel.  Padasaat  pencampuran  bubuk alginat dengan air terjadi proses kimia berupa reaksi alginat larut air dengan kalsium sulfat sehingga terjadi  pembentukan  gel  kalsium  alginat  yang  tidak  larut  air.  Kalsium  sulfat  bereaksi  dengan membentuk  kalsium  alginat  tidak  larut  dari  kalium  alginat  dalam  suatu  larutan  cair.  Pembentukan kalsium alginat sangat cepat dan tidak menyediakan waktu kerja yang cukup, sehingga garam larut air seperti sodium fosfat ditambahkan pada larutan untuk memperpanjang waktu kerja. Sehingga kalsium sulfat,  kalium  alginat  dan  sodium  fosfat  dicampur  lalu  dilarutkan  dalam  air  dengan  proporsi  yang tepat.  Setelah  sodium  fosfat  bereaksi,  sisa  kalsium  sulfat  bereaksi  membentuk  kalsium  alginat  yang tidak larut dengan air yang akan membentuk gel alginat. 7
Pada  alginat  terdapat  sifat  imbibisi  dan  sineresis  yang  berpengaruh  pada  saat  dilakukannya proses desinfeksi. Pada saat dilakukan desinfeksi dengan teknik penyemprotan terjadi proses imbibisi yaitu proses terserapnya air kedalam hasil cetakan alginat yang menimbulkan perubahan bentuk pada hasil cetakan sehingga terjadi ekspansi dan hasil cetakan akan lebih mengembang dari ukuran semula dibandingkan  dengan  sebelum  dilakukan  proses  penyemprotan.  Terjadi  proses  imbibisi  pada  saat desinfektan  disemprotkan  pada  hasil  cetakan  alginat,  sedangkan  proses  sineresis  terjadi  saat  setelah dilakukan proses penyemprotan. 3
Menurut  Sushan  (2012)  dalam  jurnal Study  for  imbibitiom  and  syneresis menyatakan  salah satu  faktor  yang  menyebabkan  imbibisi  pada  bahan  cetak hydrocolloid  irreversible adanya  kalsium alginat  yang  menyebabkan  pembengkakan  yang  menyebabkan  perubahan  stabilitas  dimensi. Ketidakstabilan  dimensi  pada  bahan  cetak  juga  dapat  disebabkan  kesalahan  yang  bersifat  random dalam  penelitian  ini  misalnya,  gerakan  melepas  alginat  dari  cetakan  yang  tidak  tepat  ataupun  suhu ruangan. 8
Phillips  (1991)  mengatakan  bahwa  stabilitas  dimensi  bahan  cetak  alginat  dipengaruhi  oleh peristiwa  sinersis  dan  imbibisi.  Bila  proses  sinersis  dan  imbibisi  terjadi,  maka  akan  mengakibatkan perubahan stabilitas dimensi dari bahan cetak alginat.
Menurut  Craig’s  (2012),  perubahan  dimensi  bahan  cetak  alginat  berhubungan  dengan kontraksi  yang  terjadi  selama  proses  pengerasan  atau  setting  time  dari  bahan  cetak  alginat,  ini berhubungan  dengan  cross-linking  yang  terjadi  didalam  rantai  polimer  atau  diantara  rantai  polimer alginat, selain kontraksi, hal lain yang dapat mempengaruhi perubahan dimensi atau stabilitas dimensi adalah  proses  pengerutan  atau  shrinkage  yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  komponen  air.  Selain itu,  adanya  eksudat  atau  benda-benda  asing  pada  permukaan  gel  juga  akan  mempengaruhi  sebelum proses  sineresis  atau  setelah  proses  sineresis.  Bila  proses  sineresis  terjadi,  maka  mengakibatkan perubahan stabilitas dimensi dari bahan cetak alginat. 7,9
Tindakan  disenfeksi  adalah  membunuh  mikoorganisme  penyebab  penyakit,  hal  ini  dapat mengurangi  kemungkinan  terjadi  infeksi  dengan  jalan  membunuh  mikoorganisme  pathogen.  Untuk mencegah  terjadinya  penyebaran  penyakit  infeksi  dari  mulut  penderita  kepada  dokter  gigi,  hasil cetakan gigi direndam didalam desinfektan atau disemprot dengan disinfektan. 3
Prosedur  desinfeksi  dilakukan  setelah  proses  pencetakan  kemudian  desinfeksi  dengan  cara penyemrotakan  larutan  desinfektan  pada  cetakan  alginat  sampai  mengenai  seluruh  permukaan  dari cetakan  alginat.  Kebanyakan  pabrik  memproduksi  alginat  menganjurkan  desinfeksi  harus  dilakukan sesuai dengan petunjuk pabrik, ini dikarenakan akan terjadi distorsi minimal pada hasil cetakan bila yang disarankan diikuti dan dilakukan dengan benar.
Bahan-bahan desinfektan yang banyak digunakan pada penelitian terdahulu dan mempunyai efektivitas  desinfeksi  pada  mikroorganisme  pathogen  adalah  sodium  hipoklorit,  klorheksidin  dan hidrogen peroksida. Sodium hipoklorit dan klorheksidin memiliki spektrum yang luas, bekerja cepat dan toksisitasnya rendah sehingga aman digunakan untuk desinfeksi bahan cetak. Pemakaian sodium hipoklorit sebagai desinfektan efektif pada konsentrasi 0,5% . Sehingga penelitian ini menggunakan sodium hipoklorit 0,5% dan akan dibandingkan dengan desinfektan alami yaitu Perasan Lidah Buaya (Aloe vera) .
Aloe vera memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri. Banyak penelitian yang telah dilakukan  mengenai  uji  daya  hambat  Aloe  vera  terhadap  bakteri  rongga  mulut  dan  hasil  tersebut memberikan  informasi  bahwa  semakin  besar  konsentrasi  Aloe  vera  akan  memberikan  daya  hambat yang semakin besar pula. Sehingga penelitian ini menggunakan Perasan lidah Buaya (Aloe vera) 50%. Beradasrkan  hasil  uji  statistik One  Way  Anova untuk  melihat  apakah  terdapat  pengaruh penyemprotan  larutan  Sodium  hipoklorit  0,5%  dan  Ekstrak  lidah  buaya (Aloe  vera) 50%  terhadap dimensi model positif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan bahan desinfektan Sodium Hipoklorit  0,5%  dan  ekstrak  lidah  buaya (Aloe  vera) 50%  terdapat  nilai  rata-rata  pengukuran  jarak AB  dan  jarak  BC  yang  signifikan  yang  dimana  ditemukan  nilai  (p<0,05)  Dengan  demikian  Ha
diterima  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  pada  penyemprotan  larutan  Sodium  hipoklorit 0,5% dan Perasan lidah buaya (Aloe vera) 50%  terhadap dimensi model positif.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  lamiah  dkk  (2016)  yang mengatakan terdapat perubahan dimensi pada model hasil cetakan alginat setalah di desinfeksi dengan teknik spray menggunakan rebusan daun sirih hijau 35%  Sodium hipoklorit 0,5 %. 1
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  Hasanah  YN  dkk  (2014)  yang  mengemukakan  bahwa desinfeksi dengan teknik penyemprotan lebih menguntungkan karena dapat mengurangi terpaparnya cetakan alginat terhadap larutan desinfektan. 10

## KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat  pengaruh  pada  hasil  cetakan  alginat  yang  disemprot  dengan  larutan  Sodium Hipoklorit  0,5%  terhadap  stabilitas  dimensi  model  positif.  Terdapat  pengaruh  pada  hasil  cetakan alginat  yang  disemprot  dengan  Perasan  Lidah  Buaya (Aloe  vera) 50%  terhadap  stabilitas  dimensi model positif. Terdapat perbedaan nilai rata-rata pengukuran jarak AB dan BC  antara model master dengan  cetakan  alginat  yang  tidak  disemprot,  kemudian  juga  terdapat  perbedaan  nilai  rata-rata pengukuran jarak AB dan BC antara model master dengan cetakan alginat yang di semprot dengan larutan sodium hipoklorit 0,5% dan yang terakhir juga terdapat perbedaan nilai rata-rata pengukuran jarak AB dan BC antara model master dengan cetakan alginat yang di semprot dengan Perasan lidah buaya (Aloe vera) 50%.
Peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  penggunaan  Perasan Lidah  Buaya  (Aloe  vera)  sebagai  bahan  desinfektan  cetakan  alginat.  Peneliti  selanjutnya  dapat melakukan  penelitian  ambang  batas  penyimpanan  bahan  cetak  alginat  setelah  dilakukan  desinfeksi dengan  larutan  Sodium  Hipolorit  0,5%  dan  Perasan  Lidah  Buaya  (Aloe  vera)  50%  tanpa  terjadi perubahan stablilitas dimensi yang berarti.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Lamiah,  D.,  Rahardyan,  P.,  dkk.,  2016, Pengaruh  Desinfeksi  dengan  Teknik  Spray  Rebusan Daun  Sirih  Hijau  (Piper  betle  L.)  35%  dan  Sodium  Hipoklorit  (NaOCL)  0,5%  pada  Model Hasil  Reproduksi  Cetakan  Alginat  terhadap  Stabilitas  Dimensi  Effect  of  Desinfection  with Spraying  Technique  35%  Betel  Pepper  Leaf  Boilig  Water  and  0,5%  Sodium  Hypochlorite  on Dimensional Stability of Casts Made from ALginate, e-Jurnal Pustaka Kesehatan, Vol. 3, No. 3, Hal. 530-535.
[2] Sari, D. F., Rahadyan, P., dkk., 2013, Pengaruh Teknik Desinfektan dengan Berbagai  Macam Larutan  Desinfektan  pada  Hasil  Cetakan  Alginat  terhadap  Stabilitas  Dimensional ,  Jurnal Pustaka Kesehatan, Vol. 1, No. 1, Hal. 29-34.
[3] Zulkarnain,  M.,  Sarah,  D.,  2016, Pengaruh Penyemprotan Daun Sirih dan Sodium Hipoklorit pada Cetakan Elastomer terhadap Perubahan Dimensi, Jurnal Material Kedokteran Gigi, 2(5), Hal. 36-44.
[4] Ukuoghene,  I.  N.,  Awotile,  A.  O.,  et.  all.,  2017, Disinfecting  Dental  Impression  Materials- Meeting  the  Challenges  in  Two  Tertiary  Hospitals  in  Lagos  Nigeria, Biomedical  Journal  of Scientific and Technical Research, p. 1-6.
[5] Widyastari, T., Ellin, H., dkk., 2015, Efektivitas Kulit Daun Lidah Buaya sebagai Desinfektan Alami  terhadap  Daya  Hambat  dan  Penurunan  Jumlah  Bakteri  Total  di  Ruang  Penampungan Susu, Universitas Padjajaran, Bandung, Hal. 1-9.
[6] Dewi,  D.  W.,  Siti,  K.,  dkk.,  2016, Pemanfaatan  Infusa  Lidah  Buaya  (Aloe  vera  L.)  sebagai Antiseptik Pembersih Tangan terhadap Jumlah Koloni Kuman , Jurnal Cerebellum, Vol. 2, No. 3, Hal. 577-589.
[7] Anusavice, J. K., 2003, Phillips: Buku Ajar Ilmu Bahan Kedokteran Gigi , EGC, Jakarta,  Hal. 103-172.
[8] Kustantiningtyastuti,  D.,  Afwardi.,  dkk.,  2016, Efek  Imbibisi  Perendaman  Bahan  Cetak Hydrocolloid  Irreversible  Alginate  dalam  Larutan  Sodium  Hyphoclorite, Cakradonya  Dental Journal, Vol. 8, No. 2, Hal. 92-97.
[9] Craig’s. 2012. Restorative Dental Materials. Thirteenth ed. Elsevier : Philadelphia. P. 230 ; 284 – 285
[10] Hasanah,  N.Y.,  dkk.,  2014, Efek  Penyemproan  Desinfektan  Daun  Siruh  80%  Terhadap Stabilitas Dimensi Hasil Cetakan Alginat, Dentino Jurnal Kedokteran Gigi, Vol.II, hal.65-69